Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 49 



dagegen krystall misch bei einer Zeit von ein oder ein 

 Paar Tagen. 



Ebenfalls bei den stark CaO-reichenBisilikat-Seklacken: 

 bei der in Praxis gewöhnlichen Dauer der Abkühlung kry- 

 stallisirt das hexagonale Kalkbisilikat, wenn der Thonerde- 

 gehalt höchstens ca. 10—14 °/o beträgt (No. 86, 91—96); bei 

 noch höheren Thonerdegehalten, 17 — 18 %, dagegen erstarrt 

 der SchmelzÜuss als Glas, ohne makroskopisch wahrzuneh- 

 mende Ausscheidungen. 



Die mir zur Disposition stehenden Schmelzproducte, wo 

 Olivin ausgeschieden worden ist, oder wo dies Mineral der 

 chemischen Zusammensetzung zufolge zu erwarten wäre, 

 enthalten nie so viel Thonerde, dass sie glasig geworden 

 sind; dass jedoch die Thonerde auch die Individualisation 

 des Olivins verzögert, ergiebt sich dadurch, dass unsere 

 olivinführenden Schlacken mit einem massig hohen Thonerde- 

 gehalt, — 7.5 à 10 % Al 2 3 , bei No. 8, 13, 18, 20, 23 und 

 24, — sich alle durch eine reichliche Grlasbasis-Menge aus- 

 zeichnen. — "Wie schon früher erwähnt, besitzt der Olivin 

 eine bedeutende Krystallisationstendenz ; es ist somit zu 

 erwarten, dass sich dies Mineral bei der für Schlacken 

 gewöhnlichen Dauer der Abkühlung individualisiren kann, 

 ob auch der Thonerdegehalt nicht weniger als ca. 15 % 

 beträgt. 



Die Akermanit-Schmelzflüsse werden bei einem Gehalt 

 von 6 — 8 °/o Al 2 O s ganz glasig, wenn die Abkühlung nur 

 etwa eine halbe oder eine Stunde dauert; dagegen kann 

 sich der Akermanit bei derselben chemischen Zusammen- 

 setzung in reichlicher Menge und in grossen Individuen 

 ausscheiden, wenn die Abkühlung über eine etwas längere 

 Zeit erstreckt wird. 



Die basischen, OaO-reichen und etwas {Mg,Fe,Mn)0- 

 führenden Schlacken werden bei der gewöhnlichen Dauer der 



4 — Arkiv for Mathematik og Naturv. B. 14. 



Trykt den 5 Mai 1890. 



